SÉANCE DU II MAI I()o8. 97? 



CHIMir, MINÉRAI-E. — Sur les combinaisons que le sélmiure d'argent peut 

 former a^'er les sc'k'niures d'arsenic, d'antimoine et de bismuth. Nnlo 

 de M. II. l*Ki,ABox, présentée pai- M. I^. (ieriiez. 



L'étude de la fusibilité des mélanges qu'on |m'uI foi mer avec le séléniure 

 d'argent et les séléniures de bismuth Hi-Se\ (raiiliiuoine Sb- Se' et d'ar- 

 senic As'- Se', conduit aux résultats suivants : 



Dans les trois cas le point de solidilication du séléniure d'argent liquide se trouve 

 notablement abaissé par l'addilion d'une faible masse de l'un des séléniures considérés. 

 Tandis que le séléniure d'argent pui- fond à 880° le mélange d'une molécule de ce corps 

 et d'un vingtième de molécule de l'un des séléniures dont il s'agit se solidifie seulement 

 à 790°, soit un abaissement de 90°. 



La courbe de fusibilité comprend une première partie presque rectiligne (|ui part 

 du point de fusion du séléniure d'argent ; celte paitie droite est pratiquement la même 

 pour les trois séléniures, si l'on prend soin de porter en abscisse le nombre de molé- 

 cules du corps dissous dans loo'""' du mélange. 



l-'our le séléniure de bismuth la dioite est limitée à l'ordonnée 670°. A partir de ce 

 point, qui correspond au mélange eutectique dont la composition est comprise 

 entre Ag-Se \ Bi-Se' et Ag-Se ' Bi-'Se', la température de solidification commençante 

 du mélange s'élève, passe par un maximum 773" pour le composé 



SAg^Se.:', Bi2Se\ 



puis diminue et atteint 692°, point de solidification d'un deuxième eulecti([ue. La 

 ligne de fusibilité se termine par une partie presque rectiligne qui aboutit au point 

 de fusion du séléniure de bismuth, soit 718". 



Dans le cas du séléniure d'antimoine la partie droite issue du point de fusion du 

 séléniure d'argent est limitée au point d'ordonnée 54o°, température de solidification 

 d'un eutectique renfermant à peu près 4°°°' ^^ séléniure d'argent pour i™"' de sélé- 

 niure d'antimoine. Quand la teneur en séléniure d'antimoine augmente, la température 

 de la solidification commençante croît, passe par un maximum 65o° pour le composé 



3Ag=Se.4Sb2Se^ 



décr<Wt ensuite JMS(|u"à 573", point de solidification d'un second eutectique, puis croît 

 régulièrement jusqu'au point de fusion du séléniure d'antimoine, 6i5°. 



Enfin, avec le séléniure d'arsenic, on a une courbe analogue aux deux précédentes 

 Le premier mélange eutectique, qui renferme un peu plus de i"'"' de séléniure d'argent 

 pour 1'"°' de séléniure d'arsenic, se solidifie à 365"; on observe encore un maximum de; 

 l'ordonnée pour le composé 



3.\g»Se.4As=Se^ 



Le second eutectique n'est pas observable, car pour les mélanges renfermant plus 

 C. R., 1908, I" Semestre. (T. CXLVI, N» 19.) 128 



